434 M i t s c h e r l i c h 



pfer; aus einer solchen Mischung erhielt er Krystalle, die 75 p. Ct. Zink- 

 vitriol, 21 p. Ct. Kupfervitriol und 4 p. Ct. Eisenvitriol enthielten, und 

 die die Form des Eisenvitriols hatten; ja er fand, dafs bei einer solchen 

 Mischung die Menge dos Eisenvitriols bis auf e bis 3 p. Ct. heruntersin- 

 ken könne, und dafs dennoch das Salz die Form des Eisenvitriols zeige. 

 Auf diese Versuche gründet er eine grofse Menge von Conjecturen, über 

 mineralogische Klassification , über die Zusammensetzung der Mineralien 

 und über die dominirenden Substanzen. Haüy, Vauquelin und Bro- 

 chant, von der Akademie dazu beauftragt, haben die Thatsachen unter- 

 sucht und bestätigt, und sie fällten das Unheil dem die Akademie beitrat: 

 dafs es chemische Verbindungen geben könne, worin ein Bestandtheil die 

 Form 1 vorschreibe, wenn er auch nur in sehr geringer Menge darin enthal- 

 ten sey, und dafs die andern Bestandteile durchaus keinen Einflufs auf die 

 Fjorm ausübten. Wäre das Unheil der französischen Akademie gegründet, 

 so wäre uns für immer die Hoffnung entrissen, ein festes und mathemati- 

 sches Verhältnifs zwischen der Chemie und den Krystallisationen zu ent- 

 decken; doch ich hoffe durch zwei Reihen von Versuchen den Ausspruch 

 der französischen Akademie vollständig widerlegen zu können, und durch 

 sie zugleich wiederum einen Beweis für die Uebereinstimmung der Kry- 

 stallisationen jener sieben schwefelsauren Salze zu erhalten. 



iste Beihe. Ich habe Beudant's Versuche wiederholt; sie bestä- 

 tigten sich alle; ich habe sie noch auf andere Mischungen ausgedehnt, und 

 die Salze, die ich erhielt, genau analysiit. Vertheilte ich die Wassermen- 

 ge, welche mir ein Tripelsalz von schwefelsaurem Eisen und schwefelsau- 

 rem Kupfer gab, auf das schwefelsaure Elisen und Kupfer, so erhielt ich 

 einen grofsen Uebersohufs, und zwar so grofs, dafs_ ich dem schwefelsau- 

 ren Kupfer noch eine Proportion Wasser geben konnte; berechnete ich 

 hingegen das Wasser, das ich von dem Salze, das aus schwefelsaurem Zink 

 und schwefelsaurem Eisen bestand, erhalten hatte, auf das schwefelsaure 

 Zink und schwefelsaure Eisen, so fand ich einen bedeutenden Verlust; rech- 

 nete ich aber auf das schwefelsaure Zink eine Proportion Wasser weniger, 

 so war die Berechnung vollkommen richtig. Daraus folgt nun offenbar, 

 dafs die Salzgemische, die als Rhomboeder krystallisiren, weder das schwe- 

 felsaure Kupfer, noch das schwefelsaure Zink so enthalten, wie es gewöhn- 

 lich vorkömmt, jenes mit fünf, dieses mit sieben Proportionen Wasser ver- 



bun- 



